SÉANCE DU lO MARS 1902. 597 



» Chacun d'eux, après recuit au rouge suivi d'un refroidissement à l'air, était 

 placé sur l'un des pôles d'un électro-aimant traversé par un courant de 5,7 ampères 

 et l'on déterminait la force portante. Le magnétisme rémanent était ensuite mesuré 

 en unités arbitraires par la déviation d'une aiguille aimantée : on lisait les tangentes 

 des déviations en millimètres sur une échelle transparente placée à i"" de l'aiguille. 



Composition chimique. Poids Force portante 



"^ — ^^ — ^ ^ des "«^ ^ — -, Magnétisme 



C. Md. Ni. barrettes. trouvée. calculée. permanent. 



o,i3 0,72 0,94 11,280 5,o5o 5,o5 14,9 



0,19 0,63 3,82 9>795 4>675 4,80 25, o 



0,17 0,68 7,65 10,770 3,725 4,60 60,0 



0,23 0,93 i5,48 10,670 2,725 4,3o i35,6 



0,19 0,93 19,64 11,285 1,950 4,00 124,5 



0,16 1,00 24, 5 I 12,345 o,45o 3,90 112,3 



0,61 o,46 26,20 11,829 0,000 3,80 1,0 



o,i4 0,86 29,07 ii,ii5 o,o5o 3,70 2,5 



0,23 0,49 3 1,44 11,857 0,950 3,60 2,0 



0,46 0,28 35,70 12,827 2,125 3,4o 8,5 



o,3o 0,68 43,04 13,426 3,325 3,10 i4,o 



0,16 1,08 49,65 12,220 3,225 2,80 4,9 



0,11 o,38 58, 3o 11,275 2,85o 2,45 2,2 



0,08 0,41 69,20 11,260 2,25o 1,95 1,9 



0,07 0,68 76,75 ii,i55 1,750 1,65 1,0 



0,12 o,38 88,95 11,523 1,025 1,10 2,7 



0,09 0,74 92,20 11,365 0,775 1,00 4,7 



0,10 0,86 94,70 ii,6o5 0,675 0,90 29,5 



0,12 0,55 98,50 12,375 0,700 0,70 8,0 



» A côté des forces portantes trouvées, on a indiqué, en nombres arrondis, celles 

 qui ont été calculées pour des mélanges de fer et de nickel de même composition, 

 dans l'hypothèse où les deux termes extrêmes du Tableau seraient respectivement du 

 fer et du nickel purs; mais^ comme la pureté réelle n'est que très relative et que les 

 échantillons considérés sont affectés d'hjstérèse (voir leur magnétisme rémanent), ces 

 chiffres calculés sont vraisemblablement bas. Au surplus, on sait que la mesure des 

 forces portantes est très grossière. Il ne s'agit donc ici que d'une première approxi- 

 mation, mais qui permet déjà de suivre la marche générale des phénomènes. 



)) Si l'on se reporte au Tableau, on voit que, dans les aciers irréver- 

 sibles, la teneur en nickel croissant, la force portante trouvée devient de 

 plus en plus inférieure à la force portante calculée, jusqu'à devenir nulle 

 pour 26,20 de Ni; les transformations ne sont pas commencées à la tem- 

 pérature ordinaire pour ce dernier échantillon et, pour les précédents, 

 elles étaient d'autant plus incomplètes que la teneur en nickel était plus 

 élevée. 



